Kurt Overbeck. 
26 
bei 1900 Gauss -j- 2,5 Ausschlag 
„ 3450 ,; 0 
,, 9000 .46 
Der Eisenzusatz von 0,135 °/oo war also bei den Güssen im 
Tontiegel der richtige, um den Metamagnetismus zu erzeugen. 
Bei den im Porzellantiegel betrug er 0,233. Der Unterschied be¬ 
trägt annähernd 0,1 %o und diese Menge ist es, die dann wahr¬ 
scheinlich von dem flüssigen Metall aus dem Ton heraus¬ 
geholt wird. 
Um auch hier bei dem Messing das Ergebnis der Unter¬ 
suchungen noch einmal kurz zusammenzufassen, so kann man 
erstens wohl als sicher feststehend annehmen, dass der Meta¬ 
magnetismus durch das Eisen in Kupferzink hervorgerufen wird 
und, da er beim Abschrecken in vollständigen Diamagnetismus 
umgewandelt wird und bei längerem Exponieren der Legierung 
im magnetischen Felde sich mehr nach der positiven Seite neigt, 
wahrscheinlich mit den Sättigungserscheinungen zusammenhängt. 
Zweitens ist gezeigt, dass die Eisenbeimengungen nur in die 
Promille zu gehen brauchen, um eine Umwandlung hervorzurufen. 
Das Hesse sich vielleicht dadurch erklären, dass das Messing durch 
gelöstes Kupferoxyd indifferent gemacht ist. Das Borax ver¬ 
hindert die Oxydation vielleicht gerade soweit, dass dies erreicht 
wird. Die kleinen Eisenbeimengungen überlagern darüber den 
Metamagnetismus. 
f) Messing mit Aluminium allein. 
Einen indirekten Beweis für die Annahme, dass das Eisen 
mit seinen Sättigungserscheinungen die Ursache des Meta¬ 
magnetismus sei, konnten Legierungen liefern, in denen statt des 
Eisens ein anderer paramagnetischer dem diamagnetischen Kupfer¬ 
zink die Wage hielt. Zu diesem Zwecke wurde, um Eisen auf 
jeden Fall fern zu halten, im Porzellantiegel 50%iges Messing 
mit Aluminium zusammengeschmolzen. Die erste dieser Legierungen 
(f 2) wurde auf gut Glück aus 28,6% Messing und 71,4 % 
Aluminium zusammengesetzt. Sie zeigte einen Ausschlag von 
+ 95. Es wurde eine zweite (f 3) aus 79,74 % Messing und 
20,46 °/o Aluminium gegossen, die nach dem Mischungsverhältnis 
hätte Indifferenz geben müssen. Sie zeigte einen Ausschlag von 
— 95. Da zufällig die Ausschläge, der beiden Legierungen 
entgegengesetzt gleich waren, so wurde bei der nächsten (f 4) die 
166 
